208  A.  Reuter,  Krystallographische  Untersuchung 
wurde  indessen  abgesehen,  weil  in  diesem  Falle  sich  das 
Axenverhältniss  nicht  so  einfach  dargestellt  hätte. 
Alle  Flächen  haben  einen  sehr  starken  Glanz  und  liefern 
meist  vorzügliche  Eeflexe.  Zuweilen  war  nur  die  Abrundung 
mancher  Flächen  etwas  störend. 
Die  Krystalle  sind  klar  durchsichtig  und  besitzen  eine 
schwach  weingelbe  Farbe ;  wenige  zeigen  einen  trüben  Kern. 
Eine  vollkommene  Spaltbarkeit  verläuft  nach  der  Basis ;  beim 
Anfertigen  der  optischen  Präparate  zeigten  sich  unregelmässige 
Risse  nach  dem  Klinopinakoid. 
Durch  Rechnung  aus  dem  Axenverhältniss  ergeben  sich 
für  die  beobachteten  Formen  folgende  Winkelwerthe : 
Für  ooP  =  (110): 
X  =  40°  50' 24' 
Y  =  49  9  36 
Z  =  96  51  6 
a  =  40  21  39 
Für  -J-2P2  =  (T21) : 
X  =  29°29'21" 
Y  =  72  16  33 
Z  =  71  2  46 
^  =  51  47  42 
v  ■=  48  42  48 
q  =  23  57  39 
g  ==  23    1  22 
Für  +Pöö  =  (TOI) 
X  =  90° 
Y  =  51  47'  52" 
Z  =  48  42  48, 
Für  — 2P2  =  (121); 
X'  =  34°  12' 53" 
Y'  =  64  48  44 
Z'  =  63  57  43 
fx'  =  40  48  39 
v*  =  38  40  41 
q  =  23  57  39 
a  =  23    1  22 
=  i" 
=  v 
Wie  aus  folgender  Zusammenstellung  zu  ersehen  ist, 
findet  eine  ziemlich  gute  Übereinstimmung  zwischen  den  ge- 
messenen und  berechneten  Combinationskantenwinkeln  statt: 
Kante 
berechnet 
gemessen 
OP :  ooPöö  = 
001 
c 
100 
a 
100°30'  40"  * 
OP :  -fPöö  = 
001 
c 
101 
m 
131  17  12  * 
OP :  ooP  = 
001 
110 
96°  51'  6" 
96  53  10 
OP  :  — 2P2  == 
c 
001 
P 
121 
116    2  17 
116  2 
OP  :  -f  2P2  = 
c 
001 
c 
0 
121 
r 
108  57  14 
108  57  30 
